( 7>2 ) 

 Toutefois, malgré la rapidité avec laquelle le fer s'oxyde dans ces circon- 

 stauces, une partie très-notable de ce fer est restée à l'état métallique : la 

 scorification a été incomplète. Cela peut faire supposer, soit que l'oxygène 

 était en quantité insuffisante, soit que cet oxygène n'a agi que pendant un 

 temps très-court. 



» Dans le but de contrôler expérimentalement cette supposition, j'ai de 

 nouveau eu recours au puissant procédé de coupellalion dans la chaux, 

 dont on est redevable à M.\I. Henri Sainte-Claire Deville et Debray, et à 

 du platine en fusion j'ai ajouté un alliage de fer et de chrome. Le fer et le 

 chrome sont passés à l'état d'oxydes, mais sans que ces oxydes aient formé 

 une combinaison comme dans le fer chromé, puisqu'ils sont restés solubles 

 dans les acides. On n'a pas mieux réussi en opérant sur un alliage des 

 trois métaux (platine, lo; fer, 3; chrome, 2) que l'on a soumis au cha- 

 lumeau oxyhydrique en n'oxydant que très-lentement et en maintenant la 

 substance à l'état pâteux. Çà et là se montrent des cristaux transparents 

 et verdâtres qui sont peut-être du chromate de chaux; quelques-uns des 

 grains de platine sont magnétiques. 



» Les formes sous lesquelles le platine s'est isolé au milieu de la scorie 

 oxydée dans la première expérience méritent d'èlre signalées. Parmi des 

 grains dont la forme tuberculeuse rappelle celle des pépites naturelles, il 

 en est d'autres offrant à leur surface une réticnlation dendritique, suivant 

 deux directions perpendiculaires; d'autres enfin sont hérissés de petits cris- 

 taux cubiques. Ce dernier fait est à rapprocher de cette circonstance, que 

 le platine engagé dans le fer chromé est ordinairement cristallisé. 



» On pouvait encore comprendre l'association des métaux aux combi- 

 naisons oxydées par une hypothèse inverse de la scorification et supposer 

 que du platine, s'étant trouvé en présence du fer chromé et d'un réductif, 

 aurait pris à cette dernière combinaison du fer pour lequel il a une forte 

 affinité. Mais on a fondu, à plusieurs reprises, dans un creuset brasqué et 

 avec un mélange de charbon, du fer chromé et du platine, sans que ce 

 dernier ait annoncé, par un état magnétique, la présence du fer. Ce résul- 

 tat a été également négatif, quand du péridot a été ajouté comme fondant 

 et comme pouvant lui-même fournir du fer dans ces conditions. Cette 

 seconde supposition paraît donc avoir moins de fondement que la pre- 

 mière. 



» Ainsi l'association du platine et du fer chromé se présente comme 

 si dans les masses profondes dont provient le platine il s'était produit une 

 scorification partielle. 



